173 
[ MINERALOJIA — NUEVA ESPECIE MINERAL DE N,OM(l. 
primera vista, juzgando por ia cantidad de veinte quintales de mineral que 
de ella sehaextraido, parece ser indudablemente. 
Entre tanto, las muestras que tengo a la vista, i que tienen mas de un 
quilogramo de peso, me hacen creer que el producto principal de la veta 
es una galena bastante pura, de hojas pequeiias igaales i de hojas rpas an- 
chas; mui pobre en plata, pues no daal ensaye mas de una media milesima 
de este metal. Esta galena debe hallarse en papas, i trozos sueltos de todo 
tamano, en medio de alguna arcilla o materia terrosa i cada trozo se ve 
envuelto en una incrustacion iodurada de plomo, delgada i poco hornoje- 
nea. Tengo pedazos pequefios de este mineral, de una o dos pulgadas .de 
diametro, enteramente cubiertos de dicha incrustacion i solamente al 
fracturar el pedazo se descubre en su interior, galena. 
Acabo do- decir que la corteza iodurada de esta ultima es poco homoje- 
nea. Cortandola, se descubren en la fractura transversal listones mui delga- 
dos e irregulares, blancos, amarillos i otros pardos, mas o menos terrosos 
o compactos. La parte amarilla que es la que tiene mas iodo no siempre 
se halla en contacto con la galena; sino que las mas veces, se ve separada 
de esta ultima por un liston mui delgado bianco o bien azulejo, cobrizo; 
mientras que sobre lo amarillo, se nota en varios fragmentos un liston de 
materia parduzca algo porosa. Supongo que en estos poros es donde puede 
haber pequefios cristalitos que el doctor Schwartzemberg menciona. 
Para averiguar con alguna seguridad la naturaleza del mineral puro que 
contiene iodo, he recojido, raspando con mucho cuidado la parte super- 
ficial de las incrustaciones, 5 a 10 gramos de polvo amarillo mas puro 
posible, i de color mui claro, sin mszcla de particulas blancas o par- 
das, i el analisis de este polvo me ha convencido que dicho mineral ama- 
rillo no es prerAsamente un ioduro de plomo , sino un oxicloro-ioduro: mi- 
neral analogo al conocido en la mineralojza , bajo el nombre de oxicloruro 
de plomo de Churchil, en cuya cornposicion la mayor parte de cloro se 
halla sustituida por el iodo. 
Este mineral puro tiene exactamente los caraoteres que le asigna su des- 
cubridor; no hace efervescencia con el acido nitrico, solamente pierde su 
color amarillo i lo cambia por un otro parduzco; en seguida se pone bianco, 
disolviendose casi completamente si se ahade mucha agua acidulada con 
dicho acido i se calienta el licor: sin embargo, la parte amarilla, aun la que 
me ha parecido la mas pura, se halla mezclada con un poco de sulfato de 
plomo, sulfato de cal i de unos 3 a 4 por ciento de arcilla ferrujinosa. 
Se ha hecho el analisis de dos modos; en primer lugar , mediante el agua 
acidulada con acido nitrico, empleada en cantidad mui considerable, por 
causa de que el ioduro de plomo es mucho menos soluble en este licor 
que el cloruro. Precipitados el cloro i el iodo por el nitrato de plata, se ha 
( vuelto a atacar la mezcla de cloruro i ioduro por el amoniaco e hidro-sul- 
